—2200= 
Resistenze dell’amalgama Bi, Hgs; 
Tempera- | R. durante R. durante R. durante | 
tura il riscaldam. | raffred. lento |raffred. rapido 
129 | 08679 | 08684 | 0,8701 
26,3 | 0,8810 | 08863 | 08934 
47,2 | 09158 | 09164 | 09236 
65,0 | 09688 | 09698 | 0,9711 
83,9 | 1,0070 | 1,0074 | 1,0079 
994 | 10280 | 1,0280 | 1,0280 
Il Weber spiega queste differenze fra i valori delle resistenze delle amalgame otte- 
nuti durante il riscaldamento e quelli ottenuti durante il raffreddamento, avvertendo 
che nella solidificazione di un’ amalgama si formano probabilmente piccoli interstizi, 
i quali vengono poi riempiti quando l’amalgama sì fonde. 
Per le amalgame poi che erano perfettamente solide alla temperatura ordinaria, se 
ripetutamente si riscaldavano e sì raffroddavano rapidamente, non si ritornava mai ad 
ottenere a 0° lo stesso valore della resistenza elettrica. Invece se si lasciavano raf- 
freddare lentamente, mantenendo sotto il cilindro di ferro, in cui era posto il tubo 
contenente l’amalgama, una lampada la cui fiamma veniva gradatamente diminuita, 
allora a 0° si ritornava press’ a poco allo stesso valore della resistenza. — Poito, come 
esempio, i valori delle resistenze ottenuti a 0° per l’amalgama Cd; Hgi, dopo succes- 
sivi raffreddamenti lenti e rapidi. 
1° raffreddamento 1° raffredd. 2° raffredd. 2° raffredd. 
lento rapido lento rapido 
0,3205 0,3420 0,3212 0,3556 
Debbo notare che in tutte le determinazioni che ho fatte, ho sempre trovato che 
i valori delle resistenze ottenuti dopo un rapido raffreddamento, erano maggiori di 
quelli ottenuti dopo un lento raffreddamento. 
Rendo infinite grazie al chiariss. prof. Naccari, che m'ha prestati tutti i mezzi 
per eseguire queste esperienze. 
